434 
I. CHELUSSI 
Roccia di color nero piceo, con elementi bianchi sparsi por- 
firicamente nella massa. Struttura poliedrica; è dura e alquanto 
porosa. 
Studio con la triturazione. — Un piccolo frammento ri¬ 
dotto in polvere trattato con HC1 non mi ha dato alcuna rea¬ 
zione sensibile; la calamita ordinaria attrae non troppi granu- 
letti. Di questa polvere ho fatto tre separazioni ; la prima 
affonda in liquido a densità di 3; la seconda affonda in liquido 
di densità 2,7 ; la terza vi galleggia. 
La parte più pesante è la più scarsa; oltre la presenza della 
magnetite e della ilmenite, vi si osservano in ordine di fre¬ 
quenza i seguenti minerali : 
a) Granuli e cristalli verde-bottiglia, non pleocroici, con n 
sempre superiore a 1,66, con i colori di polarizzazione molto 
vivaci, tutti caratteri dell’augite verde. 
Dei granuli rimanenti alcuni hanno pleocroismo dal giallo 
al verde ed n superiore a quello dell’ioduro di metilene, sono 
perciò riferibili alla egirina; altri hanno pleocroismo dal giallo 
al bruno con indice di rifrazione alquanto più basso e riferi¬ 
bili perciò ad ovneblenda basaltica. Rarissimi sono i pirosseni 
incolori o leggerissimamente colorati in verde e non pleocroici. 
Tutto sommato la parte pesante risulta da augite verde, egirina, 
orneblenda basaltica e pochissimo diopside. 
Nella parte a densità superiore a 2,7 vi sono abbondantis¬ 
simi granuli neri i quali agli orli mostrano non di rado un 
color verde più o meno carico e un indice di rifrazione supe¬ 
riore a quello dell’a-monobromonaftalina, cioè superiore ad 1,66; 
perciò io credo debba trattarsi di pirosseno verde molto alte¬ 
rato e quindi avente un peso specifico minore dell’ordinario. 
Insieme a questi vi si trovano, non abbondanti, granuli 
incolori trasparenti con struttura polisintetica evidentissima dei 
plagioclasi. Il loro indice di rifrazione è sempre superiore 
a 1,555 dell’essenza d’anici ed inferiore a 1,575 dell’ortotolui- 
dina per cui essi granuli sono da riferirsi ai due termini Ab.,, 
An 3 della Labradorite-Bytownite e Ab,, An 4 della Bytownite. 
La parte che galleggia nel liquido a densità di 2,7 è for¬ 
mata in gran parte da granuli bruni, a contorni irregolari, inat¬ 
tivi alla luce polarizzata; e da granuli incolori riferibili a 
